1 t MUEAKÖZY KÁROLY ; 



sektöl sem ment az eljárás. Ott van a földpát számítása, és a mi leglénye- 

 gesebb, fárasztó nehéz munka után vezet czélboz. 



Áron és Seger három alkotórészt határoznak meg, tehát a porczellán- 

 földekben két vegyületet, melyeknek mindenike ismert test es az agyagkop- 

 zöt. Ez a harmadik nem vegyület, mert a víztartalmú bázisos aluminium- 

 silicat mellett benne foglaltatik a vasoxyd és az esetleg jelenlévő, ismeretlen 

 vegyület alakban oldható alkaliák mennyisege, a mi származhatik valami 

 csekély, kénsav által megbontott földpátból is. Szóval definiálni, hogy mi az 

 az agyagképzö, nem lehet. 



Én rövidebb úton czélhoz vezető és legalább is hasonló pontos okszerű 

 elemzési módszert használok, mely csupán számításon alapszik. 



Hogy az összes alkatrészek mennyiségét meghatározzuk, minden 

 porczellánföldből elmaradhatatlanul kell teljes elemzést végezni. 



A teljes elemzés adatai szolgálnak nálam alapúi az okszerű elemzés 

 adatainak kiszámításához. 



Tudjuk, hogy a porczellánföld alkotó részei quarz, földpát és kaolin. 

 A két első nem tartalmaz chemiailag kötött vizet, ellenben a kaolinban van 

 13,91 o/o chemiailag kötött víz, melyet csak 300° C körül bocsát el. 



Az elemzésre szánt földet loO°-nál szárítom, mérem, azután Bunsen- 

 láng felett a vörös izzásnál 20 — 25 perczig hevítem. Ha a föld izzítás után 

 fehér maradt, úgy bizonyosan csak chemiailag kötött vizet veszítette és nem 

 tartalmazott szerves anyagokat. Az izzítás által létrejött súlyveszteséget 

 chemiailag kötött víznek tekintem. 



Ha megbarnult vagy színt változtatott, keresem az okot, mely a szín- 

 változást létre hozta, azután a színváltozással járó sulyváltozást kipuhatolva 

 szokásos módon számításba veszem a víztartalom megállapításánál. Ilyen 

 correctiókra van szükség leggyakrabban szerves anyagok, carbonatok vagy 

 sulíidok jelenlétében. 



Azután elvégzem a rendes, az előforduló alkotó részek százalékos meny- 

 nyiségót megállapító elemzést. 



A chemiailag kötött víz mennyiségéből kiszámítom a porczellánföld 

 kaolintartalmát, Al,0.(.(Si0.2)-2. 2 HjO képletből kiindulva, mely szerint a kao- 

 linban AlA = 39,684 o/o, sio, = 46,40(') <>/o és a H.0= l:'.,910 "/o. 



A kaolin felépítésére szükséges aluminiumoxyd mennyiségét levonom 

 a teljes elemzésben feltüntetett összes Al.jO.. mennyiségéből és az így vissza 

 maradt részt veszem alapul a földpát mennyiségének kiszámításánál. 



Mint Áron és Seger, én is orthoklas alakban fejezem ki a földpát 

 mennyiseget, Iv,Al2{Siü..)^.2SiOj:ból kiindulva, mely képlet szerint ebben a 

 vegyületben a Kjó = 10,91 c/o, az AlA = l"'^/'^ "/o es a SiO.,, = 04,6(1 <'/n. 



A talált vasoxyd mennyiségét minden esetben külön megadom a teljes 

 elemzés táblájában feltüntetett értékben. 



(H) 



